— 58 — 



freddo, si ottiene una soluzione che portala ad ebollizione e per nuova aggiunta di gr. 1 

 di molibdato dà ancora precipitato abbondante di fosfomolibdato. 



E però evidente che il metodo seguito nei casi precedenti si complicherebbe assai 

 quando si volesse applicare alle soluzioni finali delle ghise con percentuale elevata di 

 fosforo sino al 3%» perchè bisognerebbe accrescere molto il numero delle successive 

 aggiunte, necessariamente piccole, di molibdato e con ciò il numero delle filtrazioni e delle 

 altre operazioni. 



Per determinare il fosforo nelle ghise più o meno ricche di questo elemento, a 

 30 cmc. l / 6 della soluzione finale, che in origine contengono 2 cine di acido nitrico con- 

 centrato, si aggiungono altri 8 cmc. del medesimo acido, e 12 gr. di nitrato di ammonio 

 cristallizzato: si porta il liquido all'ebollizione e si versano in esso, tutto in una volta e 

 agitando, 50 cmc. di soluzione pure bollente contenente gr. 5 di molibdato di ammonio. 



Se il precipitato è abbondante l'operazione verrà continuata ed eseguita come si disse 

 nella descrizione del processo, e si otterrà infine il pirofosfato di magnesio corrispondente 

 al fosforo di gr. 1 di ghisa. 



Se il fosfomolibdato è relativamente scarso, si agita e si porta di nuovo il liquido 

 torbido all'ebollizione e si aggiungono ad esso altri 30 cmc. della soluzione finale. Allora 

 la determinazione del fosforo viene fatta su % della soluzione finale e conseguentemente 

 su due grammi di lega. In questo secondo caso bisogna assicurarsi, come di regola, che 

 il molibdato trovasi ancora in eccesso nella soluzione. Al qual fine si prelevano 20 cmc. 

 circa del liquido limpido in cui si è lasciato deporre il fosfomolibdato, poi si portano ad 

 ebollizione entro piccolo bicchiere e si aggiunge gv. 0,05 di molibdato di ammonio sciolto 

 in poc' acqua. Se dopo 15 minuti di riscaldamento fra 70° e 80° e di agitazione la solu- 

 zione rimane limpida, l'operazione verrà continuata, come si è detto sopra. 



Giova sapere che gr. 5 di molibdato bastano a precipitare tutto l'acido fosforico pro- 

 veniente da gr. 1 di ghisa anche quando essa contiene il 3% di fosforo, purché nella 

 soluzione si trovino gr. 15 di nitrato di ammonio e cmc. 10 di acido nitrico concentrato, 

 ossia 2 cmc. di acido per ogni grammo di molibdato. 



Ho pure provato che per precipitare completamente l'acido fosforico contenuto in 

 cmc. 150 della soluzione finale, corrispondente a gr. 5 di ghisa coli* 1 °/ di fosforo, occor- 

 rono non meno di gr. 9 di molibdato e con questi cine. 18 all' incirca di acido nitrico 

 concentrato e gr. 15 di nitrato d'ammonio. 



Una indicazione attendibile sulla forte percentuale di fosforo nella ghisa può essere 

 talvolta fornita dalle officine stesse in cui è fabbricata o prestabilita conoscendo la com- 

 posizione dei materiali impiegati nella carica dell'alto forno e specialmente la ricchezza 

 del minerale di ferro in fosfato di calce (apatite) o di fosfato di ferro (vivianite), oppure 

 quando si sappia che nella carica del forno, oltre il minerale di ferro, si introducono a 

 bella posta certe scorie più o meno fosfatiche provenienti dal convertitore o dal forno 

 Martin-Siemens basici. 



A ragion di rigore mi si potrebbe rivolgere la domanda seguente: Come avete potuto 

 assicurarvi che le ghise sottoposte ai saggi precedenti 1°, 2°, 3° contenevano esattamente 



